— 73 — 



La fermata a 390°-400° che si trova in tutte le leghe, e che nel dia- 

 gramma è indicata con l'orizzontale EF corrisponde alla trasformazione di 

 /?-Cu 3 Sb in a-Cu 3 Sb. Essa si estende da Cu 3 Sb puro fino all'incontro 

 della CD. Le leghe che solidificano a temperature inferiori a 400° separano 

 direttamente a-Cu 3 Sb. 



Data la differenza fra i pesi specifici di Cu 3 Sb e di Bi , la formazione 

 dei due strati coesistenti si compie rapidamente, e in ogni lega raffreddata 

 si trova uno strato superiore ricco di Cu 3 Sb e uno inferiore ricco di Bi . 



La fig. 9 rappresenta la struttura di un lega al 50 % di Bi al limite 

 fra i due strati. 



Fig. 9. 



Come si vede, il sistema binario Cu 3 Sb-Bi introduce nelle nostre con- 

 siderazioni un elemento nuovo, e, in verità, anche inaspettato, la lacuna di 

 miscibilità allo stato liquido: mentre il rame, il bismuto e l'antimonio si 

 mescolano a due a due in tutti i rapporti allo stato liquido, il rame e 

 l'antimonio formano un composto, Cu 3 Sb, che si mescola solo limitatamente 

 col bismuto. Naturalmente questa lacuna di miscibilità si estende in cia- 

 scuno dei due sistemi ternari che si originano dal binario Cu 3 Sb-Bi per 

 aggiunta rispettivamente di Cu e di Sb ; era perciò indispensabile per noi 

 stabilire quale fosse l'estensione della lacuna in ciascuno dei sistemi ternari, 

 dipendendo da questa estensione l'esistenza o meno di punti critici ('), dei 

 quali non avremmo dovuto prendere in considerazione la possibilità di esistenza 

 in mancanza della lacuna di miscibilità. 



Occorreva adunque stabilire i limiti di questa lacuna, e noi lo abbiamo 

 fatto nella maniera che esporremo in seguito. Per ora vogliamo tornare alla 

 discussione del diagramma della fig. 7, limitandoci a dire che la lacuna di 

 miscibilità in ognuno dei due sistemi ternari non interessa che una sola su- 



K 1 ) Bancroft, J. Pliys. Chem. (1) 414, 647, 760 (1907). 



